SÉANCE DU 26 DÉCEMBRE 1916. 953 
transforment intégralement en tridymite. Les expériences de Fenner 
prêtent d’ailleurs à une objection. Il chauffe de la tridymite ou de la cris- 
tobalite en présence d’un fondant, le tungstate de soude, et il note au 
refroidissement l'apparition de l’une ou l’autre des variétés de silice. 
A 1500° on voit, dans le cas du chauffage de la tridymite en présence de 
son fondant, se former une petite quantité de cristobalite et l’on en conclut 
à la non-stabilité de la tridymite à cette température. Mais il y a une 
autre explication plus vraisemblable du même fait. Le tungstate de 
soude saturé de silice à une température élevée laisse au refroidissement 
cristalliser, comme tous les fondants, de la cristobalite. Rien ne prouve que 
celle-ci se soit formée à la température la plus élevée de chauffage. De la 
même façon, si l’on chauffe de l’iodure rouge de mercure dans l'alcool 
bouillant, c’est-à-dire 50° au moins au-dessous du point de transformation 
de ce composé et si l’on refroidit assez rapidement, on trouve de petites 
quantités d’iodure jaune mêlé à l’iodure rouge. On n’en conclut pas que la 
{ 
Fig. 7. — Brique de tridymite (G. 200 ). Fig, 8. — Brique de tridymite recuite à 1700° (G. 20c) 
À 
température d’ébullition de l'alcool est Ae pn à celle de transfor mation 
de l'iodure de mercure, qui est en réalité de 12 
J'ai essayé de contrôler cette indication en chaufaur à 1500° un frag- 
ment de brique complètement transformé en tridymite (fig. 7). Il aurait 
dù se former de la cristobalite. Or, en réalité, il n'y a eu aucun changement 
de la tridymite (fig. 8). Cette expérience n’est pourtant pas absolument 
décisive, parce que le chauffage prolongé 2 heures seulement peut n'avoir 
C. Ro 1916,2° Semestre. (T. 163, N° 26.) 124 
} 
